## Kuat Tekan Beton Substitusi Agregat Kasar Daur Ulang dan Bahan Tambah Tipe F Super Plasticizer
Aprizal Fauzi 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1611044@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Beton agregat kasar daur ulang ( Recycled Concrete Agregate, RCA ) merupakan beton dengan bahan campuran limbah dari penghancuran beton yang sudah ada sebagai pengganti agregat kasar alam, sehingga dapat mengurangi penggunaan agregat kasar alam yang berlebihan dan dapat berdampak pada lingkungan. Berdasarkan hal tersebut timbul ide memakai limbah betonlsebagai substitusi aggregat kasar daurlulang ( Recycled Concrete Aggregate, RCA ) dengan persentase 20%, 40%, 60% dan 80% denganl fc’ = 20 Mpa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kuat tekan beton  substitusi  agregat  kasar  daur  ulang  yang  menggunakan  bahan  tambah  Tipe  F  ( Super Plasticizer ) sebanyak 30 ml setiap campurannya. Benda uji berjumlah 15 benda uji silinder dengan masing-masing 3 benda uji setiap campurannya. Agregat kasar daur ulanglberasal dari limbah beton pengujian  laboratorium  Sekolah  Tinggi  Teknologi  Garut  dengan  mutu  yang  berbeda-beda. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 14 hari. Hasil dari penelitian menunjukkan nilai kuat tekan rata-rata disetiap campuranya yaitu 8,12 Mpa untuk beton nomal, 7,64 Mpa untuk substitusi agregat kasar daur ulang 20% + SP, 7,74 Mpa untuk substitusi agregat kasar daur ulang 40% + SP , 8,49  Mpa  untuk  substitusi  agregat  kasar  daur  ulang  60%  + SP ,  dan  6,79  Mpa  untuk  substitusi aggregat kasar daur ulang 80% + SP .
Kata  Kunci  – Agregat  Kasar  Daur  Ulang;  Bahan  Tambah  Tipe  F;  Beton,  Kuat  Tekan; Super Plasticizer .

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Beton  merupakan  bahan  bangunan  yang paling  banyak  digunakan  pada  dunia modern  ini.  Bangunan  yang terbuat dari beton antara lain gedung, jalan raya, jembatan, jalan kereta api, bendungan, pipa saluran, pondasi, dan  lain-lain  [1].  Beton  mempunyai  perilaku  yang  spesifik  yaitu  memiliki  kuat  terhadap  tekan.  komposisi campuran  agregat,  air dan semen  sangat  perlu diperhatikan dalam  pembuatan  beton  agar  kuat  tekan  beton tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
Agregat  adalah  salah  satu  bahan  material  pembentuk  beton  yang  mempunyai  komposisi  terbesar  dalam campuran beton, banyaknya jumlah penggunaan beton di dalam kontruksi mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan material beton, hingga memicu penambangan batuan sebagai salah satu bahan pembentuk beton secara  besar-besaran.  Hal  ini  menyebabkan  turunnya  jumlah  sumber  alam  yng  tersedia  bagi  keperluan pembetonan.[2] Disisi lain ada beberapa bangunan tua yang paksa dibongkar karena bangunan tersebutLperlu diperbaharui, mengalami kerusakan, atau tidak layak lagi ditempati. Permasalahan tersebut mendorong peneliti
untuk memanfaatkan atau mendaur ulang limbah sisa beton yng dihasilkan dari suatu aktifitas pembongkaran atau pengadaan kontruksi sebagai aggregat alternatif yang dapat menggantikan sebagian atau seluruh aggregat alamLdi dalam campuranLbeton.
Namun  beberapa  penelitian  dan  penjelasan  sebelumnya  mengenai  aggregat  kasar  daur  ulang  cenderung menyatakan bahwa agregat kasar daur ulang kurang baik untuk digunakan pada beton struktur. Menanggapi pernyataan  tersebut,  peneliti  menambahkan  penggunaan  zat  kimia  Tipe  F  ( super plasticizer )  ke  dalam campuran  beton  yang  menggunakan  agregat  kasar  daur  ulang  yang  diharapkan dapat menambah  kekuatan beton tersebut [3].
Super platisizer merupakan bahan kimia tambahan pengurangan air yang sangat efektif. Kelebihan pemakaian bahan  tambahan  ini  antara  lain  mampu  mengurangi  jumlah  pemakaian  air  hingga  40%,  meningkatkan kelancaran pengaliran pada adonan beton, membuat semen dan mortar menjadi lebih padat serta mengurangi penyusutan dan tetesan pada beton [4],[5].
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kuat beton substitusi agregat kasar daur ulang yang ditambahkan bahan Tipe F ( Super Plasticizer ) serta diharapkan adanya penambahan [6] super plasticizer itu bisa menambah kuat tekan beton dengan aggregat kasar daur ulang yang dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya  hampir  semua  menyatakan  agregat  kasar  daur  ulang  tidak  cocok  digunakan  pada  bangunan struktur dikarenakan kuat tekannya yang rendah [7].
Rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kekuatan tekan beton dengan menggunakan substitusi agregat kasar daur ulang dan bahan tambah Tipe F ( Super Plasticizer ) pada mutu rencana fc ’=20 MPa?
2. Bagaimana hasil perbandingan setiap campuran substitusi agregat kasar murni dengan aggregat kasar daur ulang yang ditambah bahan Tipe F ( Super Plasticizer )?
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui dan menganalisa data kekuatan tekan beton dengan menggunakan substitusi agregat kasar daur ulang dan bahan tambah Tipe F ( Super Plasticizer ) pada mutu rencana fc ’=20 MPa.
2. Mengetahui hasil perbandingan setiap campuran substitusi agregat kasar murni dengan aggregat kasar daur ulang yang ditambah bahan Tipe F ( Super Plasticizer ).

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Beton
Beton  merupakan  bahan  komposit  yang  cukup  rumit,  terdiri  dari  agregat  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi (filler) dan pasta semen berfungsi sebagai bahan pengikat (binder) [8]. komposisi campuran beton terdiri dari agregat,  air  dan  semen  yang  sangat  perlu  diperhatikan  agar  kekuatan  beton  tersebut  sesuai  dengan  yang direncanakan [9]. Beton merupakan salah satu material yang banyak digunakan pada struktur bangunan sipil mempunyai perilaku yang spesifik yaitu memiliki kuat terhadap tekan dan lemah terhadap tarik.
Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, jenis beton dapat dibedakan menjadi 10 macam, yaitu:
• Beton Mortar
• Beton Ringan
• Beton Non-Pasir
• Beton Hampa
• Beton Bertulang
• Beton Pra-tegang
• Beton Pra-Cetak
• Beton Massa
Vol. 19; No. 2; 2021; Hal 501-510
• Beton Siklop
• Beton Serat
Berdasarkan kelas serta mutu, betn dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
• Beton Kelas I
• Beton Kelas II
• Beton Kelas III
Kuat Tekan Beton Nilai kuat tekan beton diketahui dengan melakukan pengujian pasca umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari yang dibebani  dengan  gaya  tekan  sampai  mencapai  beban  maksimum.  Kuat  tekan  bisa  dihitung  dengan rumus:
Fc’ = P/A, Dimana: P   = Gaya maksimum dari mesin (N). A   = Luas penampang sampel (mm 2 ) Fc’ = kuat tekan beton (N/mm 2 )
Tabel 1: Ukuran benda uji kuat tekan beton menurut SK SNI M–62–1990–03
Jenis Benda Uji Ukuran Cetakan (Mm) Kubus 100 x 100 x 100 150x 150 x 150 Balok 500 x 100 x 100 600 x 150 x 150 Silinder Diameter 150 dan tinggi 300 Diameter 100 dan tinggi 200
Setelah dilakukan pengujian uji tekan pada beton, beton akan mengalami keretakan dan kehancuran dengan bentuk yang berbeda-beda, bentuk keretakan dan kehancuran yang terjadi pada beton ada lima jenis, yaitu:
Sumber: SNI 1974-2011
Gambar 1: Pola Retak Beton
Pada gambar diatas dapat dijelaskan beton nomor 1 bentuk kehancurannya dinamakan kerucut, beton nomor 2 bentuk kehancurannya kerucut dan belah, beton nomor 3 bentuk kehancurannya kerucut dan geser, nomor 4 bentuk kehancurannya geser, dan untuk beton nomor 5 bentuk kehancurannya sejajar sumbu tegak atau kolumnar.

## B. Aggregat Kasar Daur Ulang
Agregat  daur  ulang  merupakan  agregat  buatan  yangLberasal  dari  limbah  sisa  penghancuran  beton  yang memiliki  sifat  kuat,  keras  dan  getas  sebagai  substitusi  atau  pengganti  agregat  alami. Aggregat  daur  ulang dapatLdigunakan  untuk  pengganti  aggregat  natural  agar  campuran  betonLsetelah  dipilih  serta  disaring. Agregat daur ulang hasil bongkahan bangunan terdiri dari agregat murni dan mortar lama yang menyelimuti agregat.

## C. Super Plasticizer
Super plastisizer merupakan bahan dari kimia tambahan pengurang air yaang sangat efektif [10]. Kelebihan pemakean bahan tambahan ini diperoleh adukan dngan faktor air semen lebih rendah dalam nilai kekentalan adukan yang sama ataupun didapat adukan dengan kekentalan lebih encer deengan faktor air semen yang sama, sehingga kuat tekan beton lebih tinggi namun harus sesuai dengan dosis yang di tentukan. Super Plasticizer dibedakan menjadi 4 jenis (Edward G Nawy, 1996), diantaranya :
1. Modifikasi Lignoosulfonat tanpa kandungan klorida.
2. Kondensasi Sulfoonat Melamine Formaldehyde (SMF) dengan kandungan klorida besar 0.005%.
3. Kondensasi Sulfonat Nephtalene Formaldehyde (SNF) dengan kandungan klorida yaang diabaikan.
4. Carboxyl Acrylic Ester Copolymer.
Jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi tujuh tipe bahan tambah (mengacu pada ASTM C494-82), adalah sebagai berikut [11]:
1. Tipe A ( Water Reducing )
2. Tipe B ( Retarder ) 3. Tipe C ( Accelerator )
4. Tipe D ( Water Reducer Retarder )
5. Tipe E ( Water Reducer Accelerator )
6. Tipe F ( Super Plasticizer )
7. Tipe G ( High Range Water Reducer )

## D. Metodel Penelitian
1. Tahapan Penelitian
Proses dalam melaksanakan tahapan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir memerlukan bagan alir agar proses pengerjaan terstruktur dan lebih mudah, seperti dalam Gambar 3.1 dibawahLini.

## Gambar 2: Bagan AlirlPenelitian
2. Alat dan Bahan yang Digunakan
Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sudah mengacu pada SNI 2493:2011.
a. Timbangan dengan ketelitian 0.1 gram. Alat ini digunakan untuk menimbang berat material benda uji,  dan  berat  benda  uji  dalam  ketelitian  0.3%  dari  uji  beban  pada  setiap  titik  dalam  rentang penggunaannya.
b. Oven dengan suhu (100±5) o C digunakan untuk mengeringkan agregat agar kandungan air yang ada pada agregat menghilang dan mendapatkan berat keringnya.
c. Cetakan beton silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
d. Kerucut Abrams satu set alat pengukur slump.
e. Mesin penggetar ayakan.
f. Mesin Uji tekan, kapasitas 2000 KN.
g. Satu set saringan atau ayakan untuk menentukan diameter agregat yang sesuai dengan persyaratan agregat Dalam campuran beton.
h. Tongkat penusuk terbuat daari bajaldiameter 16 mm dan panjang 610 mm.
i. Palu karet denganlberat 0.6 kg±0.2 kg.
j. Bejana.
k. Gelas ukur 1000cc digunakan untuk melakukan pengujian kadar lumpur pada agregat.
l. Bak rendam.
m. Ember.
n. Sekop atau sendok beton.
o. Penggaris atau meteran.
p. Wadah  pencampuran  harus  terbuat  dari  logam  berat  dasar  dengan  dasar  rata,  kedap  air  dengan kedalaman yang cukup.
q. Ready Mix mini.
Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Agregatdhalus pasir Cilopang.
b. Aggregat kasar batu pecah.
c. Semen Tiga Roda
d. Agregat kasar daur ulang
e. Super Plasticizer

## E. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu dilakukan di LaboratoriumlTeknik Sipil Institut Teknologi Garut.

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Deskripsi Data
Data  yang  dipakai  adalah  data  alternatif  yaitu  data  pengujian  agregat  kasar  dan  halus  yang  diambil  dari laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Garut, sedangkan untuk semen yaitu menggunakan jenis semen portland komposit. dan untuk data bahan substitusi aggregat kasar daur ulang berasal dari data jurnal Arianto, A. (2015) Perbandingan  antara  Campuran  Beton  Dengan  Menggunakan  Agregat  Kasar  Daur  Ulang  Dengan PerbandinganlCampuran Agregat Kasar Alam.
Tabel 2: Data Sekunder Hasil Pengujian Agregat
No Jenis Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar Keterangan Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian 1 Kadar Lumpur <5% 2,63 % - - Memenuhi 2 Berat Isi • Gembur • Padat 1,4-1,9 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,302 kg/l 1,592 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,4-1,9 kg/l 1,288 kg/l 1,481 kg/l Memenuhi Memenuhi 3 Berat Jenis
• Bj. Curah (bulk)
• Bj. SSD
• Bj. Apparent 1,6-3,3 1,6-3,3 1,6-3,3 2,71 2,84 3,10 1,6-3,2 1,6-3,2 1,6-3,2 2,45 2,55 2,71 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 4 Absorpsi <2 4,6 % 0,2-4 % 3,92 % Memenuhi 5 Modulus Kehalusan 1,5-3,8 3,3919 - - Memenuhi 6 Keausan - - <50% 3,60 % Memenuhi
Sumber: Dinas PUPR Kab. Garut

## Tabel 3: Data Sekunder HasillPengujian Aggregat Kasar Daur Ulang
Jenis Pengujian Hasil Pengujian Berat Volume : Gembur (gram/cm3) Padat (gram/cm3) 1,55 1,58 Penentuan Sfecific-Gravity :
ApparentlSpecific-Grafity BulklSpecific-Grafity KondisilKering BulklSpecific-Gravity KondisilSSD PersentaselPenyerapan Air (%) 2,631 2,213 2,675 7,153 Kadar Lumpur (%) 0,4
Sumber:  Jurnal Arianto, A.  (2015)  Perbandingan  Campuran  Beton  Dengan  Menggunakan Aggregat  Kasar Daur Ulang Dengan Perbandingan Campuran Agregat Kasar Alam.

## B. Mix Design
Rancangan menghitung  canpuran  beton  berdasarkan metode  SNI 7656-2012  yang  di  adopsi  dari ACI  211. Untuk hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4: di bawah ini:
Tabel 4: Proporsi Campuran ( Mix Design)
Jenis Campuran Agregat Kasar Agregat Daur Ulang Agregat Halus Air Semen Satuan Campuran Dasar 16,41 0,00 13,01 2,74 4,44 kg Campuran 1 13,13 3,48 12,61 2,82 4,44 kg Campuran 2 9,85 6,95 12,22 2,90 4,44 kg Campuran 3 6,56 10,43 11,83 2,98 4,44 kg Campuran 4 3,28 13,91 11,43 3,06 4,44 kg Jumlah 49,23 34,77 61,10 14,49 22,21 kg
Tabel  4  tersebut  merupakan  proporsi  campuran  beton  untuk  per  3  sampel  tabung  silinder  dengan  jumlah sampel sebanyak 15 buah.

## C. Hasil Uji Slump
Uji  [12] slump bertujuan  untuk  memantau  homogenitas  dan workability adukan  beton  segar  dengan  suatu kekentalan tertentu, data yang dihasilkan bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5: Nilai Uji Sluump
Campuran  Nilai Slump (mm)  Keterangan
Dasar 75 Memenuhi 1 85 Memenuhi 2 75 Memenuhi 3 90 Memenuhi 4 75 Memenuhi

## D. Hasil Pengujian Beton Segar
Pengujian ini bertujuan untuk menentukanlberat isi beton segar. Hasil dari pengujian berat isi beton segar tiap satu sampel dengan nilai slump rencana 75-100 mm hasil pengujian ini harus memenuhi standar (SNI 1973- 2008) yaitu beratnya diantara 1842 kg/m 3 sampai 2483 kg/m 3 , untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6: Berat Isi Beton Segar
M m (Kg) M c (Kg) V m (m 3 ) D (Kg/m 3 ) Campuran 1 1 11,96 23,34 0,0053 2147,17 2 12,02 23,14 0,0053 2098,11 3 11,72 22,96 0,0053 2120,75 Campuran 2 4 11,68 23,08 0,0053 2150,94 5 11,68 22,52 0,0053 2045,28 6 11,76 23,18 0,0053 2154,72 Campuran 3 7 11,64 22,82 0,0053 2109,43 8 11,68 22,24 0,0053 1992,45 9 11,52 22,60 0,0053 2090,57 Campuran 4 10 11,44 22,56 0,0053 2098,11 11 11,62 22,82 0,0053 2113,21 12 11,70 23,34 0,0053 2196,23 Campuran 5 13 11,48 22,42 0,0053 2064,15 14 11,56 22,74 0,0053 2109,43 15 11,52 22,28 0,0053 2030,19 Jumlah 174,98 342,04 31520,74 Rata-rata 11,66 22,80 2101,38

## E. Hasil Uji Tekan
Nilai kekuatan tekan beton diperoleh dari pengujian kuat tekan beton silinder yang memiliki dimensi 15 cm x 30 cm menggunakan mesin uji tekan di laboratarium STT Garut dengan kapasitas K-700. Pengujian dilakukan setelah beton berumur 14 hari. Uji tekan kali ini tidak dilakukan proses capping sulfur pada beton. Adapun hasil uji tekan beton bisa dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7: Hasil Uji Tekan Beton
Campuran Kuat Tekan Rata-Rata Dasar 8,12 MPa 1 7,64 MPa 2 7,74 MPa 3 8,49 MPa 4 6,79 MPa
Berdasarkan hasil pengujian uji kuat tekan beton yang telah dilaksanakan di laboratorium STT Garut, diperoleh grafik seperti pada gambar 3 berikut:
Gambar 3: Nilai Rata-Rata Kuat Tekan Beton

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitianlyang telah dilakukanldengan ruang lingkup dan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diambillkesimpulan antara lain:
1. Penggunan  substitusi  aggregat  kasar  daurlulang  dan  bahan  tambah  tipe  F  ( Super  Plasticizer )  pada campuran  beton  cenderung  mengurangi  kuat  tekan  dibandingkan  dengan  beton  normal,  kecuali  dalam campuran ke-4 dimana substitusi agregat daur ulang 60% + SP menunjukkan peningkatan kuat tekan 3,7% yakni sebesar 8,49 Mpa.
2. Hasil perbandingan setiap campuran substitusi agregatlkasar murni dengan agregatlkasar daur ulanglyang ditambah bahan Tipe F ( super plasticizer ) menunjukkan kekuatan tekan yang tidak konsisten, campuran 1 memiliki nilai kuat tekan rata-rata 7,64 MPa, campuran 2 = 7,74 MPa, campuran 3 = 8,49 MPa, dan campuran 4 = 6,79 MPa.

## B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yamg telah dikerjakan dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
1. Dalam hal penelitian campuran beton, data hasil uji bahan yang diperlukan sebaiknya berupa data primer hasil pengujian sendiri, buka data sekunder dari sumber tertentu atau penelitian orang lain.
2. Dalam  hal  penelitian  campuran  beton  yang  data  kuat  tekannya  harus  diperoleh  dari  pengujian  sampel benda uji, pembuatan sampel-sampel benda uji harus dilakukan seteliti mungkin sesuai denganltata cara yang benar agar tidak terjadi hasil uji yang salah atau keliru.
3. Sebaiknya ada penelitian mengenai kuat tarik substitusi agregat kasar daur ulang.
4. Dalam  pengujian  kuat  tekan  beton,  keping  menggunakan  sulfur  sangatlah  penting  dilakukan  agar permukaan beton rata dan jenis kehancuran betonnya teratur dan bisa dianalisis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] B.  Sian, J. A. Tjondro,  and  R.  Sidauruk,  “Studi  Eksperimental  Karakteristik  Beton dengan Agregat Kasar  Daur  Ulang  dengan  fc’=  25  MPa,” J.  Tek.  Sipil ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  111–129,  2019,  doi: 10.28932/jts.v9i2.1375.
8,12 7,64 7,74 8,49 6,79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Normal Daur Ulang 20% Daur Ulang 40% Daur Ulang 60% Daur Ulang 80% Ku at Te ka n (MPa ) Jenis Campuran RATA-RATA KUAT TEKAN BETON
[2] A. Arianto, “CAMPURAN AGREGAT KASAR ALAM Oleh : Arief Arianto,” pp. 1–9.
[3] S. K. Patel, H. P. Satpathy, A. N. Nayak, and C. R. Mohanty, “Utilization of Fly Ash Cenosphere for Production of Sustainable Lightweight Concrete,” J. Inst. Eng. Ser. A , 2020, doi: 10.1007/s40030-019- 00415-6.
[4] H.  Herwani,  I.  Imran,  I.  Pane,  E.  Zulkifli,  and  E.  Elvira,  “Efektivitas  Superplasticizer  Terhadap Workabilitas Dan Kuat Tekan Beton Geopolimer,” Portal J. Tek. Sipil , vol. 10, no. 2, pp. 12–18, 2019, doi: 10.30811/portal.v10i2.975.
[5] M. Khan and M. Ali, “Effect of super plasticizer on the properties of medium strength concrete prepared with coconut fiber,” Constr. Build. Mater. , 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.150.
[6] R.  et  al  Pandaleke,  “Pengaruh  Variasi  Kadar  Superplasticizer  Terhadap  Nilai  Slump  Beton Geopolymer,” J. Sipil Statik , pp. 283–291, 2014.
[7] Mulyati and A. A, “Pengaruh Penggunaan Limbah Beton Sebagai Agregat Kasar dan Agregat Halus terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” J. Momentum ISSN  1693-752X , vol. 16, no. 2, pp. 1–7, 2014.
[8] A. A. Amru and Y. Idris, “Perilaku kuat tekan beton substitusi agregat kasar daur ulang limbah beton,” pp. 1–7.
[9] D. Kuddu and M. S. Latif, “Kuat Tekan Beton Daur Ulang sebagai Bahan Struktur pada Bangunan Sederhana,” no. 1, pp. 5–10, 2013.
[10]  S.  Pengajar,  J.  Teknik,  S.  Universitas,  and  K.  Ternate,  “Pengaruh  Penambahan  Superplastisizer Terhadap  Campuran  Beton  Ringan  Yang  Menggunakan  Styrofoam,” Pengaruh  Penambahan Superplastisizer  Terhadap Campuran  Bet.  Ringan Yang  Menggunakan  Styrofoam ,  vol.  7, no.  2,  pp. 124–140, 2011, doi: 10.21831/inersia.v7i2.3684.
[11]  SNI 03-2495-1991, “SNI 03-2495-1991 tentang Spesifikasi bahan tambahan untuk beton,” Yayasan LPMB Bandung , 1991.
[12]  S. N. Indonesia, “Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa dengan Standar SNI 7656: 2012,” Jakarta, Badan Standarisasi Nas. , 2012.